Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 187 



Brechen verarbeitete, wobei alle Gewebe bis auf den Bast zerbrochen 

 werdeh und letzterer sich dann rein abscbeiden laflt 1 ). Auch wird der 

 Hanf in ahnlicher Weise wie die Jute (s. unten) gewonnen, indem man 

 nach der Ruste den Bast abzieht und sodann, was bei Jute nicbt ge- 

 scbieht, klopft, wobei ein schabefreies Produkt erzielt wird (Pellhanf). 



Die Hanffaser ist im allgemeinen langer als die Flacbsfaser. Bei 

 gleicher Feinheit und Festigkeit gilt der langste Hanf als der beste. 

 Gewubnlich hat der Hanf eine Lange von 1 2 m. Die in neuerer Zeit 

 in den Handel getretenen ausgezeichneten italienischen Hanfsorten haben 

 eine Lange von mehr als 2 m. Alle Sorten dieser Faser ubertrifft der 

 Riesenhanf von Boufarik (Algier) an Lange; er miBt 3 m und dariiber 2 ). 

 Die Farbe des Hanfs wird als Zeichen der Giite betrachtet. Die 

 weifilichen und grauen sind die besten, sodann kommen die griinlichen, 

 die matten gelblichen und dunkel gefiirbten Hanfsorten sind die geringsten. 

 Der Glanz der Sorten ist erwiesenermafien ein Zeichen der Giite. Vor 

 alien iibrigen ist der italienische (besonders die Bologneser Sorte) Hanf 

 durch starken, seidigen Glanz ausgezeich.net. - Die Feinheit des Hanfes 

 hangt nicht nur von der Glatte des Fadens, sondern auch von der 

 GruCe des Querschnittes der Faser ab. Gebrochener Hanf ist fast immer 

 aus bandartigen, breiten Streifen zusammengesetzt. Gehechelt zeigt er 

 verschiedene Grade der Feinheit. Im groBen ganzen ist Reinhanf viel 

 grober als Reinflachs und nur die schunen Bologneser Sorten zeigen 

 eine flachsartige Feinheit. 



Bei einem mittleren relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 43,86 

 und einer Temperatur von 20,25 C zeigt gehechelter Hanf italienischer 

 Herkunft 9,25 Proz. und solcher russischer Herkunft 9,13 Proz. Wasser- 

 gehalt, bezogen auf Trockensubstanz. Fiir 100 Proz. relative Feuchtig- 

 keit der Luft wird fur obengenannte Faserstoffe 23,9 Proz. bzw. 23,7 Proz. 

 Wassergehalt angegeben 3 ). 



Mit schwefelsaurem Anilin behandelt, farben sich selbst die sehr 

 gut durch das Hecheln gereinigten, mithin fast blof> aus Bastzellen be- 

 stehenden Fasern gelblich; die grauen und weifilichen Sorten weniger 

 als die grunlichen und gelben. Aber selbst der ausgezeichnete, flachs- 

 artige italienische Hanf wird durch dieses Reagens gelblich gefarbt. 



1) Diese Methode wurde zuerst von Coblenz und Leoni angewendet. S. hier- 

 iiber Barral in: Bulletin de la sociele d'encouragement 1865, p. 705. Uber die Eigen- 

 schaften rein mechanisch abgeschiedener Fasern s. oben p. 165. Der SchleiC- 

 hant' wird von der frischen Pflanze durch die Hand abgezogen. Stirm, Chem. 

 Technologic der Gespinstfasern, 1913, p. 83. 



2) Eine durch GroBe ausgezeichnete indische Spielart des Hanfes wird in Garten 

 unter dem Narnen indischer Riesenhanf* als Ziergewachs gezogen. 



3) F. Honig, 1. c. 



